

ORTHITES. 









■261 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



Silice 



35,49 



34,47 



34,08 



34,90 



32,77 



33,84 



Alumine 



18,21 



44,36 



46,86 



44,45 



14,32 



43,04 



Oxyde ferrique 



» 



7,G6 



7,35 



» 



» 



8,16 



Oxyde ferreux 



13,03 



8,24 



7,90 



20,65 



44,76 



8,30 



Oxyde manganeux 



2,37 



)> 



» 



. 2,88 



4,12 



» 



Oxyde céreux 



•1 0,85 



14,79 



| 21,38 



9,45 



17,70 



| 20,50 



Ox. de lanthane et de didyœe 



6,54 



7,66 



6,90 



2,31 



Yttria 



» 



» 



» 



0,95 



0,35 



4,45 



Chaux 



9,25 



10,20 



9,28 



7,10 



14,18 



9,42 



Magnésie 



2,06 



1,08 



0,95 



1,30 



0,50 



0,38 



Potasse 



» 



» 



CuO,43 



Ti4,65 



0,76 



0,67 



Perte au feu 



2,00 



1,56 



4,32 



9,00 



2,54 



3,38 





99,80 



100,02 



99,25 



99,23 



. 98,28 



99,11 



Densité : 



» 



3 5 55 



3,647 



» 



3,5 



3,373 



M. Damour a trouvé pour la perle au feu de quelques variétés 

 biréfringentes : 



o,20 p. 100 orthite cristallisée d'IIitleroe 

 4,31 » id. amorphe id. 



3,04 » ouralorthite de Miask. 



2° Orthiles sans action sur la lumière polarisée, ou dont les 

 propriétés optiques n'ont pas été examinées. 



Les seuls cristaux que j'aie rencontrés de cette variété provien- 

 nent de Narksak et de Fiskenœs au Groenland; leur forme rappelle 

 celle de l'épidote et j'ai pu y mesurer un angle de 115° correspon- 

 dant à celui des faces p A 1 , dans ce minéral. Les autres échantillons 

 de Buou près d'Arendal, d'Arendal, de Skeppsholm près Stockholm, 

 de Stockholm et du parc de Stockholm, ne m'ont jamais offert que des 

 masses amorphes. Cassure conchoïdale ou esquilleuse. A l'excep- 

 tion d'une orthite noire d'Arendal, les variétés de toutes les localités 

 que je viens de nommer, réduites en lames minces, sont générale- 

 ment plus transparentes que les orthites biréfringentes. Eclat vi- 

 treux souvent très-vif, quelquefois un peu gras. Les lames minces 

 sont d'un gris verdâtre enfumé (Narksak); d'un gris brunâtre 

 (Buon) ; d'un brun gris verdâtre ou d'un gris verdâtre foncé (Aren- 

 dal) ; d'un gris bronzé (Skeppsholm); d'un vert grisâtre ou d'un gris 

 pâle, verdâtre par places (Stockholm); d'un vert brunâtre (parc de 

 Stockholm). Poussière gris verdâtre ou brun verdâtre clair. Fra- 

 gile. Les orthites de Buon et d'Arendal possèdent a peu près la 

 même dureté que les variétés douées de la double réfraction; celles 

 de Narksak, de Fiskenœs et de Stockholm sont plus tendres. Dens. 

 = 3.20 a 3,83. 



Dans le matras, les variétés de Narksak, de Fiskenœs, de Buon et 

 du parc de Stockholm, dégagent de l'eau, se gonflent beaucoup et se 

 transforment en une scorie grise : l'orthite noire d'Arendal décrépite, 



